Магнитные свойства наноразмерных пленок мультиферроиков BiFeO3, (BiLa)FeO3 и (BiNd)FeO3 в короноэлектретном состоянии

Магнитные свойства наноразмерных пленок мультиферроиков BiFeO3, (BiLa)FeÜ3 и (BiNd)FeO3 в короноэлектретном состоянии

В.Г. Костишин1, Н.Н. Крупа2, В.В. Невдача2, Л.В. Панина1, Д.Н.

13 1

Читанов , В.М. Трухан , Н.А. Юданов

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС,

Россия, 117049, г. Москва, Ленинский проспект, 4

2

Институт Магнетизма НАН Украины, Украина, 03142, г. Киев, ул. Вернадского, 36 б

ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 19

Введение

В последние несколько лет наблюдается всплеск интереса к мультиферроикам, веществам в которых сосуществуют магнитное и электрическое упорядочение [1-4]. Одним их самых популярных соединений, на основе которого создают новые магнитоэлектрические материалы, является феррит висмута BiFeO3. BiFeO3 со структурой перовскита представляет интерес для создания устройств записи информации высокой плотности (FeRAM), магнитных сенсоров, электрически переключаемых постоянных магнитов и др., благодаря высокому значению поляризации в эпитаксиальных тонких пленках.

Среди разнообразных методов получения тонких пленок привлекательными с технологической точки зрения являются такие способы, как жидкофазная эпитаксия (ЖФЭ) [5], лазерная абляция, распыление в ВЧ-разряде, магнетронное распыление, осаждение из газовой фазы. Во многих случаях для доводки параметров полученных пленок до требуемых значений применяются различные технологические методы. Одним из перспективных технологических методов доводки свойств пленок является обработка в

униполярном коронном разряде [6-8].

Целью настоящей работы было получение различными методами и на различных подложках наноразмерных пленок мультиферроиков BiFeO3, (BiLa)FeO3 и (BiNd)FeO3 с различной концентрацией ионов Bi, La и № в додекаэдрической подрешетке и изучение влияния обработки в униполярном коронном разряде на магнитные свойства указанных материалов.

Объекты исследований, методы их получения и методики эксперимента. Технологические аспекты получения объектов исследования и их обработки в униполярном коронном разряде

Для получения пленок мультиферроиков составов BiFeO3, Bio,95Lao,o5FeOз, Bio,85Lao,l5FeOз, Bio,8LaoдFeOз, Bio,95Ndo,o5FeOз и Bio,9Ndo,lFeOз в настоящей работе были использованы такие методы, как жидкофазная эпитаксия (ЖФЭ), метод распыления в поперечном ВЧ-разряде, метод вакуумной лазерной абляции и метод химического осаждения из газовой фазы металлоорганических соединений (MOCVD).

В качестве подложек применялись монокристаллические пластины (001) SrTЮз, (100) MgO, а также (100) Al2Oз. Перед проведением технологического процесса получения пленки любым из указанных методов подложки всех типов подвергались очистке в растворителях (ацетон, бензол, этиловый спирт) и дистиллированной и деионизованной воде. Удельное сопротивление используемой дистиллированной и деионизованной воды составляло 18 Момсм.

С использованием конечных отработанных технологических режимов для каждого метода было получено по три пленки мультиферроиков каждого состава на каждом типе подложки. Толщина полученных пленок составляла от 30 нм до 300 нм.

При использовании метода ЖФЭ применялась трехзонная установка эпитаксиального выращивания марки LPA. Данным методом не удалось получить пленки мультиферроиков. По всей видимости, сложности в

выращивании обусловлены, прежде всего, узкой областью существования фазы ортоферрита на диаграмме состояния Bi2O3-Fe2O3.

При использовании метода распыления в поперечном ВЧ-разряде в качестве подложек кроме монокристаллических пластин (001) SrTЮ3, (100) MgO, (100) Al2O3 использовались также подложки из нержавеющей стали. Ферритовые мишени готовились по стандартной керамической технологии [9]. Толщина напыляемых пленок задавалась временем напыления и выбором рабочего участка ВАХ разряда. Полученные пленки являлись поликристаллическими.

При получении пленок мультиферроиков всех вышеуказанных составов путем вакуумной лазерной абляции использовалась методика, подобная описанной в [10]. Процессы получения пленок указанным методом

_3

проводились в вакуумной камере (10 Па), использовался эксимерный Кг^-лазер, генерирующий на длине волны 248 нм (максимальная энергия в импульсе 0,2 Дж, длительность импульса 20 нс). Излучение лазера с помощью специальной оптической системы фокусировалось под углом ~45° на поверхность ферритовой мишени соответствующего состава, расположенной на предметном столике. Площадь аппертуры сфокусированного излучения на поверхности мишени составляла ~0,1 мм . Энергию излучения измеряли при помощи оптоакустического датчика, градуированного по эталонному датчику энергии <^еП;ек-500Р», и аналогового осциллографа. Исследование применяемых режимов лазерной абляции показали, что полная абляция облучаемых пленок всех вышеприведенных составов имела место при передаче мишени энергии Q >

7 2

10 Вт/см . Полученные данным методом пленки являлись монокристаллическими.

В качестве метода осаждения тонких пленок мультиферроиков из газовой фазы был выбран метод MOCVD (металлорганического химического осаждения из газовой фазы) и разработанные в [11] технологические основы получения этим методом пленок мультиферроика феррита висмута.

В процессе MOCVD температура осаждения варьировалась от 500 до 800 °С, парциальное давление кислорода - от 6 до 12 мбар, общее давление -в интервале 12-20 мбар (скорость осаждения составляла примерно 1 мкм/ч). В качестве летучих прекурсоров использовались дипивалоилметанат железа Fe(thd)3 (где thd = 2,2,6,6-тетраметилгептан-3,5-дион) и трифенилвисмут Bi(C6H5)3. Навески порошков прекурсоров смешивали и растирали в агатовой ступке с добавлением 20 вес. % о-фенан-тролина для подавления электризации частиц. Полученную смесь прессовали в таблетку и помещали в дозатор. В качестве газа-носителя использовался аргон.

Большая часть (60-70%) полученных методами лазерной абляции и MOCVD пленок обладали псевдоморфной структурой, остальная часть пленок представляла собой 30-40%-й монокристаллический слой со стороны границы «пленка-воздух», а остаток пленки имел псевдоморфную структуру.

Наиболее качественные пленки при использовании любого из методов были получены на подложках (001) SrTiO3 .

Обработка образцов пленок мультиферроиков проводилась в отрицательном коронном разряде при нормальных атмосферных условиях. Величина напряжения на коронирующем электроде варьировалась в пределах U = 10 -25 кВ, величина тока короны изменялась в пределах IR = 100 - 500 мкА.

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение

Уточнение химического состава объектов исследования проводили методом рентгеноспектрального анализа на микроанализаторе JEOL-JXA.

Измерение магнитных свойств пленок (регистрация петель гистерезиса, определение намагниченности насыщения и температуры Нееля) мультиферроиков проводилось на установке PPMS.

Магнитоемкость (магнитодиэлектрический эффект) и

магнитоэлектрический (МЭ) эффект изучался на образцах мишени каждого состава, а также на пленках, полученных на подложках из нержавеющей

стали распылением в поперечном ВЧ-разряде. При этом, подложка из нержавейки выполняла роль одного электрода. Из образцов мишеней готовились пластины толщиной 1,0 мм. Использовались электроды на основе серебряной пасты и электроды на основе (In,Ga)-эвтектики. Оба типа электродов создавали хороший омический контакт, тип электродов не влиял на результаты измерений.

Суть эффекта магнитоемкости заключается в изменении диэлектрической проницаемости при внесении образца в магнитное поле Аб

где: б(И) - диэлектрическая проницаемость в магнитном поле; б(0) -диэлектрическая проницаемость а отсутствие магнитного поля.

Измерение эффекта магнитоемкости проводилось в магнитном поле напряженности Н = 1,5 Т.

Магнитоэлектрический эффект определялся путем измерения напряжения, возникающего на концах образца при наложении на него переменного магнитного поля. Величину этого эффекта определяли по магнитоэлектрическому коэффициенту dE/dИ из выражения:

dE/dH = dU/

где: к - толщина образца; dИ - величина приложенного переменного магнитного поля; dU - величина напряжения, возникающего на концах образца при приложении переменного магнитного поля.

Амплитуда переменного поля при измерении МЭ-эффекта составляла 500 А/м.

В таблице 1 представлены результаты измерений при комнатной температуре магнитных свойств пленок мультиферроиков, полученных на подложках (001) SгTiO3 (на подложке указанного типа удалось получить самые качественные пленки).

Таблица № 1

Магнитные свойства полученных пленок мультиферроиков при Т=300К

№ Химическ Метод Магнитные свойства

п/ п ий состав пленки получения пленки Темпер атура Нееля , К Намагниче нность насыщения, еши/сш3 Магнитоемк ость (магнитодиэ лектрически й эффект, % МЭ-эффект У/А Примечан ия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Б1БеО3 В поперечном ВЧ-разряде 646 8,5 1,0 0,003 подложка (001) 8гИО3

Лазерная абляция 646 8,7 1,2 0,0028

МОСУБ 645 9,0 1,1 0,003

2 В10,95ЬЯ0,05 В поперечном ВЧ-разряде 655 22,0 1,5 0,011 подложка

РеОз Лазерная абляция 656 20,0 1,45 0,0125 (001) 8гПО3

МОСУБ 656 23,0 1,55 0,012

3 В10,85Ьа0,15 В поперечном ВЧ-разряде 659 38,0 2,6 0,015 подложка

РеОз Лазерная абляция 660 37,0 2,8 0,017 (001) 8гПО3

МОСУБ 661 36,0 2,7 0,0155

4 В10,8Ьа0,2ре В поперечном ВЧ-разряде 662,5 42,5 3,3 0,020 подложка (001) 8гПО3

Оз Лазерная абляция 663 41,0 3,4 0,021

МОСУБ 663 43,0 3,3 0,019

5 В10,95Ш0,05 В поперечном ВЧ-разряде 652 17,5 2,0 0,0155 подложка (001) 8гПО3

РеОз Лазерная абляция 651 16,0 2,2 0,0160

МОСУБ 652 16,5 2,2 0,0157

6 В поперечном ВЧ-разряде 655 27,0 2,8 0,018 подложка (001) 8гПО3

еОз Лазерная абляция 654 29,0 2,7 0,0185

МОСУБ 654 32,0 2,65 0,0187

Следует также отметить, что результаты величины магнитоемкости и МЭ-эффекта, полученные на пленках, отличались от результатов, полученных на объемных образцах, на (15-20)%.

Как видно из таблицы 1, для пленок чистого В1БеО3 величина

намагниченности насыщения составляет порядка 9,0 э.м.е./см , что по значению - выше значений этой магнитной характеристики для релаксированных пленок. Данный факт подтверждает результат структурных исследований и говорит в пользу того, что полученные пленки феррита висмута - напряженные (псевдоморфные).

Из таблицы 1 видно также, что намагниченность чистого BiFeO3 - мала по сравнению с намагниченность замещенных пленок мультиферроиков. Полученные кривые намагничивания BiFeO3 для всех пленок этого состава имели вид, характерный для антиферромагнетика. Аналогичное поведение феррита висмута наблюдалось в работах [11-15].

Из таблицы 1 наглядно видно, что допирование пленок феррита висмута РЗ-ионами La(Nd) смещает в сторону более высоких значений температуру Нееля увеличивает эффект магнитоемкости и МЭ-эффект, увеличивает намагниченность насыщения.

Известно, что в BiFeO3 существует антиферромагнитное упорядочение G-типа, в котором образуется пространственно-модулированная структура (ПМС) с периодом X = 620 ± 20 А, результатом которого является ослабление или исчезновение магнитоэлектрических свойств. В работах [16-18] проведен детальный теоретический и экспериментальный анализ ПМС, получены уравнения, описывающие ее физическое состояние, и установлено, что она разрушается под действием сильного магнитного поля. Разрушение ПМС возможно также путем замещения в феррите висмута ионов Bi редкоземельными ионами. Последние, искажая симметрию кристаллического поля на ионах Fe3+, изменяют константу магнитной кристаллографической анизотропии, вследствие чего существование ПМС становится энергетически невыгодным. Подавление ПМС приводит к росту намагниченности, росту магнитоемкости и МЭ-эффекта пленок мультиферроиков, а изменение магнитной структуры - к смещению в область высоких значений В пользу изменения магнитной структуры изученных пленок мультиферроиков при их легировании ионами La и № говорит также тот факт, что кривые

намагничивания допированных пленок приобретают вид, характерный для магнитных материалов и у них появляется гистерезис, в то время как кривые намагничивания чистого феррита висмута имеют вид, характерный для диамагнетиков.

Исследование влияния режимов обработки в униполярном коронном разряде на свойства пленок мультиферроиков

В таблице 2 представлены результаты влияния обработки в отрицательной короне на магнитные свойства пленок мультиферроиков, полученных разными технологическими способами. Из приведенной таблицы наглядно видно, что обработка в униполярной короне в течение 15 часов приводит к росту намагниченности насыщения всех образцов на 2830%, обработка в течение 25 часов увеличивает этот магнитный параметр на 33,8-35,2%. Температура Нееля при этом, фактически, не изменяется (было обнаружено изменение данного параметра на 0,5-1,0 К для нескольких образцов).

Таблица № 2

Влияние обработки в отрицательном коронном разряде на магнитные

свойства пленок мультиферроиков

Магнитные свойства

В исходном После обработки в После обработки в

состоянии короне 15 час короне 25 часов

№ Химический Метод Намагн Намагни ченность насыщен ия, emu/cm3 Намагн

п/ п состав пленки получения пленки Температ ура Нееля TN , K иченнос ть насыще ния, emu/cm3 Температ ура Нееля TN , K Темпера тура Нееля TN , K иченнос ть насыще ния, emu/cm3

1 2 з 4 5 6 7 8 9

В поперечном 646 8,5 646 11,05 646 11,55

1 Б^еОз ВЧ-разряде

Лазерная абляция 646 8,7 646 11,25 646 11,66

МОСУБ 645 9,0 645 11,85 645 12,55

В поперечном 655 22,0 655 28,15 655 29,55

2 Б1о)95Ьао,о5реОз ВЧ-разряде

Лазерная абляция 656 20,0 656 24,75 656 26,90

МОСУБ 656 23,0 657 29,60 657 30,95

В поперечном 659 38,0 659 49,05 659 51,00

3 Б^Ьа^еОз ВЧ-разряде

Лазерная абляция 66о 37,0 66о 47,45 66о 49,65

МОСУБ 661 36,0 661,5 46,33 661,5 48,32

В поперечном 662,5 42,5 662,5 54,92 662,5 57,42

4 Б^Ьа^еОз ВЧ-разряде

Лазерная абляция 66з 41,0 66з 53,15 66з 55,33

МОСУБ 66з 43,0 66з 55,98 66з 57,85

В поперечном 652 17,5 652 22,75 652 23,62

5 Б1о,95^о^еОз ВЧ-разряде

Лазерная абляция 651 16,0 651 20,75 651 21,67

МОСУБ 652 16,5 652 21,42 652 22,26

В поперечном 655 27,0 655 34,85 655 36,15

6 Б1о,9№одРеОз ВЧ-разряде

Лазерная абляция 654 29,0 656 37,73 656 39,18

МОСУБ 654 32,0 654 40,96 654 43,07

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. Известно [19], что обработка тонкопленочных диэлектрических материалов в униполярном коронном разряде приводит к формированию в них электретного состояния с образованием на границах раздела "пленка-воздух"

и "пленка-подложка" поляризационных зарядов. Последние создают в объеме пленки огромное электрическое поле [7], вследствие действия которого интенсивно растет намагниченность насыщения за счет гигантского МЭ-эффекта. Не исключено, что электрическое поле поляризационных зарядов также вносит свой вклад в подавление ПМС.

Заключение

1. Методами распыления в поперечном ВЧ-разряде, вакуумной лазерной абляции и MOCVD на монокристаллических пластинах-подложках (001) SrTiO3, (100) MgO, а также (100) Al2O3 получены пленки мультиферроиков BiFeO3, Bi095La0;05FeO3, Bi085La015FeO3, Bi08La02FeO3, Bi0;95Nd0;05FeO3 и Bi09Nd0;1FeO3 толщиной 30 - 300 нм. Наиболее качественные пленки при использовании любого из методов были получены на подложках (001) SrTiO3, что обусловлено минимальным рассогласованием в значениях параметров решетки пленки и подложки.

По данным проведенных магнитных измерений, намагниченность насыщения пленок чистого BiFeO3 составляет порядка 9,0 э.м.е./см , что характерно для псевдоморфных пленок данного состава.

2. Установлено, что допирование пленок феррита висмута редкоземельными ионами (РЗИ) La(Nd) смещает в сторону более высоких значений температуру Нееля TN и намагниченность насыщения, увеличивает эффект магнитоемкости и магнитоэлектрический эффект. Предполагается, что механизм наблюдаемых изменений обусловлен ростом магнитной кристаллографической анизотропии кристаллической решетки вследствие легирования РЗИ. Последние изменяют константу магнитной кристаллографической анизотропии, вследствие чего существование характерной для BiFeO3 пространственно модулированной структуры (ПМС) становится энергетически невыгодным. Подавление ПМС приводит к росту намагниченности, росту магнитоемкости и МЭ-эффекта пленок мультиферроиков, а изменение магнитной структуры - к смещению в

область высоких значений TN .

3. Впервые изучено влияние обработки в отрицательном коронном разряде на магнитные свойства пленок мультиферроиков BiFeO3, Bio,95Lao;o5FeO3, Bio,85Lao,15FeO3, Bio,8Lao,2FeO3, Bio,95Ndo,o5FeO3 и Bio,9NdojFeO3, полученных разными технологическими способами.

Впервые обнаружено, что обработка в отрицательном коронном разряде приводит к существенному (на 34 - 35%) росту намагниченности пленок мультиферроиков всех составов. Предполагается, что обнаруженные в пленках изменения намагниченности обусловлены МЭ-зффектом, обусловленным их электретным состоянием, наведенным обработкой в короне.

4. Обнаруженные эффекты могут найти применение в устройствах записи информации.

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка нового класса наноразмерных материалов на основе пленочных магнитных электретов и мультиферроиков для сверхплотной магнитной и магнитооптической записи информации»

Литература:

1. Фиговский О. Новейшие нанотехнологии (обзор) [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 1. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2Q12/725 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

2. Звездин А.К., Пятаков А.П. Магнитоэлектрические материалы и мультиферроики [Текст] // УФН, 2oi2. - т.182, - № 6, C.593-62o.

3. Manfred Fiebig. Revival of the magnetoelectric effect [Текст] // J. Phys. D: Appl. Phys., 2oo5. - V.38, - R123-152.

4. W. Prellier, M.P. Singh, P. Murugavel, The single phase multiferroic

oxides: from bulk to thin film [Текст] // J. Phys: Condens. Mater., 2005. - V.17, -R803-832.

5. Костишин В.Г., Читанов Д.Н., Булатов М.В., Сыворотка И.И., Сыворотка И.М. Термоактивационная токовая спектроскопия электрически

активных центров в эпитаксиальных монокристаллических пленках

2+

ферритов-гранатов (TmBi)3(FeGa)5O12:Ca [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 4 (часть 2). - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1403 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

6. Kostishyn V.G., Letyuk L.M., Shypko M.N. Effect of Corona Discharge of Low Energy Ions on Structure and Properties of Magntoelectronics Materials [Текст] // JEEE Transactions on Magnetics, 1996. - V.32, - № 2, - P.552-554.

7. Kostishyn V.G., Letyuk L.M. Use of corona electret state in Bi-containing ferrite-garnet geterokompositions for thermomagnetic data recording [Текст] // J. Magn. and Magn. Mater., 2003. - V.24-25, - P.556-558.

8. Ануфриев А.Н., Костишин В.Г. Влияние обработки в униполярном коронном разряде на параметры ячеистых структур для магнитооптического транспаранта [Текст] // Письма в ЖТФ, 1989. - т.15, - в.13, - С.1-5.

9. Летюк Л.М., Костишин В.Г. Гончар А.В. Технология ферритовых материалов магнитоэлектроники [Текст]: Монография / Л.М. Летюк. - М.: МИСиС, 2005. - 352 с.

10. Шатохин А.Н. Лазерный синтез газочувствительных нанокристаллических пленок на основе SnO2 [Текст]: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. М., Химфак МГУ, 2007. - 25 с.

11 . Картавцева М.С. Синтез и свойства тонких эпитаксиальных пленок BiFeO3 и твердых растворов на его основе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. М., Факультет наук о материалах МГУ, 2008. - 24 с.

12. Palkar V.R., Kundaliya D.C. et al. [Текст] // Phys. Rev. B., 2004. -V.69,

- P.212102.

13. Wang Y.P., Yuan G.L., Chen X.Y. et al. [Текст] // J. Phys. D: Appl. Phys., 2006. - V.39, - P.2019-2023.

14. Амиров А.А., Камилов И.К., Батдалов А.Б. и др. Магнитоэлектрическое взаимодействие в мультиферроиках BiFeO3, Bi0;95Nd0,05FeO3 и Bi0,95La0,05FeO3 [Текст] // Письма в ЖТФ, 2008. - т.34, - в.17,

- С.72 -77.

15. Амиров А.А., Батдалов А.Б., Каллаев С.Н. и др. Особенности тепловых, магнитных и диэлектрических свойств мультиферроиков BiFeO3 и Bi095La0,05FeO3 [Текст] // ФТТ, 2009. - т.51, - в.6, - С.1123- 1126.

16. Звездин А.К., Пятаков А.П. [Текст] // УФН, 2004. - Т. 174, -В.4, -С.465-468.

17. Жданов А.Г., Звездин А.К. и др. [Текст] // ФТТ, 2006. - Т.48, - В.1,

- С.83 -88.

18. Кадомцева А.М., Звездин А.К. и др. [Текст] // Письма в ЖЭТФ, 2004. - Т.79, - С.705-707.

19. Костишин В.Г. Радиационно-стимулированные и короноэлектретные изменения структуры и свойств феррогранатовых гетерокомпозиций [Текст]: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. - М. МИСиС, 2009. - 48 с.